■9' 



in sanz vorzüglicher Vollkommenheit darzustellen, 

 verschwieg aber in seinem Werke über die Glas- 

 malerei sein Verfahren. 



Es ist allgemein angenommen , Gold sei das 

 Haupt-Ingrediens zu dieser Farbe. -Ich will nicht 

 entscheiden , in wie fern diese Meinung bisweilen 

 richtig sei , allein einige Versuche , welche ich 

 vor kurzem über einige Bruchstücke solcher ru- 

 binrother Scheiben aus der besten Zeit angestellt 

 habe , machten mich darüber sehr zu zweifeln. — 

 Man weifs ferner, dafs man durch Eisenoxyd und 

 durch Kupferoxydul dem Glase eine rothe Farbe 

 mittheilen kann , w^elche indessen jener Färbung 

 des alten Glases au Schönheit weit nachsteht. 

 Cooper '') giebt an , dafs das alte Rubinglas Ku- 

 pfer- Eisen- und Silberoxyd, nebst etwas Kalk 

 enthalte. Das Eisen , meint er , sei blofs ein zu- 

 fälliger Bestandtheil. INIangan komite er nicht 

 darin entdecken. 



Ich theile einige Versuche mit , welche ich 

 vor kurzem hierüber angestellt habe. 



Das untersuchte Glas war, wie dieses bei 

 den meisten alten rothen Scheiben zu seyn pflegt , 

 nur auf der einen Seite mit einer sehr dünnen 

 rothen Lage bekleidet (sogenanntes Ueberfang= 

 glcts). Beim Erhitzen vor dem Löthrohre ver- 

 schwand diese Farbe und. konnte nachher weder 

 in der oxydierenden noch in der reduzierenden 

 Flamme wieder hervorgebracht werden. 



Ein Slück einer solchen Scheibe wurde zu 

 feinem Pulver zerrieben und im Silberliegel mit 

 ätzendem Kali elngedicld und geschmolzen. Die 

 geschmolzene Masse hatte eine gesätligle , griin- 



') Annalö uf Vhilosopliy , Feljr. 1824. 



